26 



C. F. Eichleiter und Dr. 0. Hackl. 



[26] 



Brauneisenstein führendes Amphibolgestein von 

 Zoppanz, Mähren; eingesendet von Leo Feld, Wien I: 



Prozente 



Eisenoxyd . . . 38*00, entsprechend 26-61 7o Eisen 



E i c h 1 e i t e r. 



Eisenerzgemisch aus der Fischer-Zeche bei dem 

 Dreifaltigkeits-Grubenfeld nächst Radis, Gerichtsbezirk 

 Kaaden, Böhmen : 



Eisenoxyd . 



Prozente 



63-75j entsprechend 44*64% Eisen 



Eichleiter. 



Brauneisenstein von Pfibislawitz, Bezirk Groß-Bitesch, 

 Mähren; eingesendet von AI. Ilazäö in Tischnowitz: 



Prozente 



Eisenoxyd 72-08, entsprechend 50-487o Eisen 



Phosphorsäure (Pg O5) . . 0-34 



. In Säure unlösl. Bestandt. 14-93 



Glühverlust .... . 12-85 



Summe. . . 100*20 



Spateisensteine aus 

 Schaft Klukno bei Kromp 

 gesendet von Berthold Auslä 



Kohlensaures Eisenoxydul 

 Kohlensaurer Kalk . . 



Kohlensaure Magnesia . 



Aluminiumoxyd .... 



Kieselsäure 



Schwefelsäure (ISO^) . . 

 Phosphorsäure (P2Ö5) 



Summe . . 



Hackl. 



dem Gebiete der Gutsherr- 

 ach, Zipser Komitat, Ungarn; ein- 

 n d e r, W i e n : 



Prozente 



„_ __ j 39-550/0 Eisenoxydul 



bd (J I 24*170/0 Kohlensäure 



j 2050/0 Kalziumoxyd 



3'bb I ;^.ß^o/^ Kohlensäure 



26-65 



015 



5-90 

 0005 

 006 



1 oi"/o ivuuiBusaurtJ 



12-69o/o Magnesiumoxyd 

 13 96o/o Kohlensäure 



100-09 



Ei c hielt er. 



Brauneisensteine von Ransko in Böhmen ; eingesendet 

 von H. Friedländer, Aussig, Böhmen: 



Prozente 

 Bezeichnung Eisenoxyd entspr. Eisen Glühverlust 



Nr. 1 Schacht Gabriel Maß. 47-40 33-19 1620 



Nr. 2 Schacht Eduard Maß . 31-85 2228 18*15 



Nr. 3 Schacht Kleine Wiese 42-40 29.69 15-90 



Nr. 4 Schacht Borowa . . 4435 3105 12*90 



E i c h 1 e i t e r. 



